﻿mit Barium- und Strontiumchloridi 



17 



wurde jetzt 773° ermittelt 1 . Im Konzentrationsintervall A'D' 

 erfolgte der Beginn der primären Kristallisation sehr regel- 

 mäßig längs der nach oben konvexen Kurve AD. Es muß 

 demnach geschlossen werden, daß die Rauchgase des Gasofens 

 eine Zersetzung des hygroskopischen Calciumchlorids her- 

 beiführten. 



Während zum Schmelzen der Substanzen sich im all- 

 gemeinen Röhren aus Jenaer Glas als ausreichend erwiesen, 

 wurden das reine Bariumchlorid und die binären Mischungen, 

 die über 800° erhitzt werden mußten, in Porzellantiegeln ge- 

 schmolzen. Als Schmelztemperatur des Bariumchlorids fand 

 ich 960°, als Umwandlungstemperatur 924°. 



Tab. 1. Calciumchlorid -Bariumchlorid. 



No. 



Gehalt an Ba Cl 2 



Beginn 



der 

 primären 

 Kristalli- 

 sation 

 o c 



Eutektische 

 Kristallisation 



Peritektische 

 Kristallisation 



Umwand- 



lungs- 

 tempera- 

 tur des 

 BaCl 9 

 °C~ 



Mol.-% 



Gew.-% 



Beginn 

 °C 



Dauer 

 Sek. 



Beginn 

 0 C 



Dauer 

 Sek. 



1 



0 



0 



773 













2 



7,5 



13,20 



743 



591 



20 









3 



15 



24,87 



712 



595 



160 









4 



22,5 



35,26 



673 



596 



210 









5 



30 



44,57 



644 



602 



330 









6 



35 



50,26 



621 



602 



380 









7 



40 



55,57 





602 



440 









8 



45 



60,55 



619 



602 



230 





• 





9 



50 



65,23 



646 



592 



30 



631 



150 





10 



55 



69,64 



687 



592 



(Knick) 



629 



145 





11 



60 



73,79 



722 







629 



120 





12 



75 



84,91 



822 



1 — 





622 



50 





13 



95 



97,27 



936 



- 





611 



20 



919 



14 



100 



100 



960 











924 



Nach C. Sandonnini sind die Komponenten dieses Systems 

 im flüssigen Zustand vollkommen mischbar, im kristallisierten 

 dagegen nicht mischbar. Auch besitzen sie keine Verbin- 

 dungsfähigkeit. Die Kristallisation würde demgemäß nach 



1 Mit derselben Versuchsanordnung und unter Anwendung einer in- 

 differenten Stickstoffatmosphäre fand E. Kokreng die Schmelztemperatur 

 des CaCl 2 bei 782°. Diss. Berlin 1913. Dies. Jahrb. Beil.-Bd. XXXVII. 66. 1913, 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1914. Bd. I. 2 



